##되는 약품의 종류는 하다. 대표적으로 크라프트 펄핑, 소다펑핑, 설파이트 펄핑이 있다. 크라프트 펄핑 ( kraft pulping ) [ 편집 ] 수산화나트륨 ( NaOH ) 과 황화나트륨 ( Na2S ) 의 혼합액으로 증해하여 얻는 화학 펄프를 뜻한다. 약액이 알칼리성이기 때문에 소다펄프와 함께 알칼리펄프로 분류하기도 한다. 목재내에서 팽윤된 리그닌은 OH - 와 SH - 에 의해 화학적으로 분해되어 페놀레이트 ( phenolate ) 나 카르복실레이트 이온 ( carboxylate ion ) 으로 용출된다. 크라프트 펄핑이 가장 효율적이고 현재 가장 많이 사용된다. 하지만 순수하게 리그닌만 용출되는 것은 아니다. 탄수화물분해가 일어나면서 탄수화물도 용출이 되는데, 탄수화물 ( 헤미셀룰로오스와 일부 셀룰로오스 ) 또한 화학적으로 분해되어 결론적으로 크라프트 펄핑중에 리그닌80 %, 헤미셀룰로오스50 %, 셀룰로오스10 % 가 용출된다. 펄핑 중에 축합반응이 일어날 수 있으나 - SH - 는 반응기 ( 벤질알코올의수산기 ) 를 보호하여 축합반응을 감소시킬 수
넓고, 많으며 뻣뻣하다. 않는 섬유조각들은 뻣뻣하기 때문에, 적절한 종이강도를 위해서 기계펄프는 반드는 높은 결합력을 가지는 다량의 양질의 섬유를 포함해야한다. 그렇기 때문에, 기계펄프는 화학펄프와 함께 사용되는데, 기계펄프에 비해 유연한 화학펄프를 첨가함으로써 종이의 강도를 더욱 향상시킬 수 있기 있다. 만약 기계펄프만을 사용한다면 다량의 리그닌이 함유되어 양질의 종이를 얻을 수 없다. 기계적 펄핑의 종류는 다음과 같다. 쇄목 기계펄프 ( GW ) [ 편집 ] 목재의 칩을 만들지 않고 목재를 통째로 사용하는 기계적 펄핑 방법이다. 돌을 사용하여 목재를 처리하기 때문에 쇄목펄핑이라 부른다. 섭씨 온도70oC - 75oC에서 사용하며, 수율은 98. 5 % 정도로 상당히 높은 편이지만 리그닌의 함량이 굉장히 크다. 따라서 쇄목펄프는 주로 신문용지, 저급 잡지, 화장지, 벽지 등에 일부 혼합되어 사용한다. 왜냐하면 종이의 불투명도와 두께를 증가시키는 데 효과적이며, 단섬유 및 미세섬유 함량이 높고, 내구성이 낮다. 또한, 공기나 빛에 의해 쉽게 황변
##한 후 마쇄하는 펄프이다. 화학적 펄핑 ( chemical pulping ) [ 편집 ] 화학적 펄핑은 펄핑 방법 중에서 리그닌의 용출을 도와주는 화학약품을 첨가한후 증해 ( cooking ) 하는 과정을 뜻한다. 즉, 화학약품을 투입하여 일정 시간 및 온도에서 리그닌을 제거하는 것이다. 원하는 온도를 달성하기 위하여 일정 압력하에 실시하고, 증해 후 화학약품은 다시 회수된다. 기계적 펄핑에 비해 상대적으로 에너지를 저소비하고, 수율이 낮다는 특징이 있다. 하지만 수율이 낮다는 것이 부정적인 뜻은 아니다. 수율은 낮지만 순수한 셀룰로오스의 비율이 크기 때문에 기계적 펄핑보다 더 효율적인 펄핑 방법이다. 화학펄핑은 화학약품 ( 황산이온 ( hydrosulphideion ) ( hydrosulphideion ), 중아황산 이온 ( bisulphiteion ), 수산화이온 ( hydroxide ion ) ) 의 작용에 의해 리그닌은 수용성이 되어 용출이 되는데, 그 첨가되는 약품의 종류는 하다. 대표적으로 크라프트 펄핑, 소다펑핑, 설파이트 펄핑이 있다. 크라프트
##ing ) 공정이 리파이너 쇄목펄프 공정의 가장 중요한 핵심부분이다. 리파이너의 좁은 틈 ( gap ) 을 칩 ( chip ) 이 통과하면서 물리적으로 처리되는 것을 뜻한다. 평행으로 설치된 회전하는2개의 원반 중심에 칩을 물과 함께 보내 전단력에 의해 칩을 분쇄하는 과정이라 할 수 있다. 디스크 리파이너의 일반적인 회전속도는1500 혹은1800 rpm이다. 실제 공정에서는 직렬로 연결하여 다단으로 사용하는 경우가 많으며, 1단의 농도는18 ~ 20 %, 2단의 농도는20 % 이상에서 운전된다. 1차 리파이닝은 칩을 단섬유화, 2차 리파이닝은 단섬유를 피브릴화 ( fibrillation ) 시켜섬유간 결합력 증대시킨다. 수율을 97. 5 % 정도이다. 리파이너 공정전에 압력을 한번 가하는 전처리를 한 것을 압력리파이너펄프 ( PRMP : Pressure Refiner Mechanical Pulp ) 라 한다. 그 외 열 및 화학기계펄프 [ 편집 ] 단순한 기계 펄프는 마쇄 중 물리적인 힘을 많이 주어 섬유의 단섬유화 및 미세섬유가 많이 일어나고, 강도가 저하 될 뿐만 아니라 리그닌이 용
##에 따라 나타나는 현상이라고 할 수 있다. 리그닌 용출은 크게 3단계로 나누어 진다. 초기단계 : 탄수화물과 리그닌을 포함하는 성분을 추출한다. ( 리그닌의 용출보다 탄수화물의 소실이 더 크다. ) 중간단계 : 20 % 의 탄수화물과 리그닌이 용출되는데, 리그닌은 선택적으로 거의 90 % 까지 용출된다. 잔사단계 : 남아있는 리그닌이 최대한 용출되려고 하기는 하나, 이 과정에서 탄수화물의 손실이 더 많이 일어난다. 따라서 리그닌의 손실과 탄수화물의 손실률을 적절히 활용하여 적당한 시간 및 온도만큼 펄핑을 하는 것이 중요하다. 소다펄핑 ( soda pulping ) [ 편집 ] 단지 가성소다 ( NaOH, sodium hydroxide ) 만을 사용한 방법은 소다 펄핑방법이 라고 한다. 활엽수 주로 이용 하며 Cooking liquor ( 증해액 ) 은 caustic soda ( NaOH, 25 - 27 % / 가성소다 ) sodium carbonate ( Na2CO3, 2 - 4 % ) 를 4 : 1의 비로 섞어서 사용한다. 140 - 170oC 사이에 온도에서 진행된다. 2 - 6 시간정도 증해를 한다
##적인 힘을 많이 주어 섬유의 단섬유화 및 미세섬유가 많이 일어나고, 강도가 저하 될 뿐만 아니라 리그닌이 용출이 잘 되지 않는다. 따라서 열이나 화학약품 등을 전처리를 하는데 그 전처리 유무에 따라 약어가 달라지게 된다. 열기계펄프 ( TMP : ThermoMechanicalPulp ) 칩을 높은 온도로 전처리하고 가압 리파이닝 하여 제조되는 펄프이다. 열을 가함으로써 리그닌의 연화를 일으켜 용출에 용이하게 한다. 리파이너는 전처리 없이 대기압하에서 리파이닝하여 제조되는 펄프인 반면 열기계펄프는 리파이닝 전 고온의 수증기를 이용하여 전처리 해 주는 공정이 추가된것으로 리파이너기계펄프에 비해 섬유가 잘 보존되고 강도 특성이 우수한 펄프라 할 수 있다. 화학기계펄프 ( CMP : ChemimechanicalPulp ) 화학약품으로 전처리한 후 마쇄하는 펄프 화학열기계펄프 ( CTMP : Chemi - thermo - mechanical Pulp ) : 화학약품 및 고온의 수증기로 전처리한 후 마쇄하는 펄프이다. 화학적 펄핑 ( chemical pulping ) [ 편집 ] 화학적 펄핑
##개열, 벤젠고리의 퀴논화 및 개열로 분해시켜 잔사고 있는 기그닌을 용출하는과정이다. 리그닌의 경우 자외선에 노출되거나 시간이 지나면 황변이 이루어 지기 때문에 표백을 하는 것은 종이의 밝기를 조절하는데 필수적이다. 표백에 영향을 미치는 인자에는 표백반응조의 압력, 펄프이동방향 ( up - flow, down - flow or upflow - downflow ), 펄프농도, 반응조의 크기 및 체류시간 등이 있다. [ 1 ] [ 2 ] 각주 [ 편집 ] ↑ " nano - fibrillation of pulp fibers for the processing of transparent nanocomposites ". 《 Applied Physics A 》 : 461 - 466. doi : 10. 1007 / s00339 - 007 - 4175 - 6. ↑ 황병호 ( 2005년 8월 30일 ). 《 최신목재화학 》. 선진문화사. 이 문서에는 다음커뮤니케이션 ( 현 카카오 ) 에서 GFDL 또는 CC - SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. 원본 주소 " " 분류 :
만들어진 펄프를 아황산 펄프라고 한다. 이것 외에도 가성소다법 · 황산소다법 등의 방법이 있다. 황산소다법에 의한 펄프를 크래프트 ( craft ) 펄프라고 하는데, 이것은 질이 견고하여 포장지 ( 크래프트지 ) 로 사용된다. 또 이상과 같은 약품처리를 하지 않고, 물과 함께 치프를 갈아 부수기만 한 것도 있다. 이것을 쇄목 ( 木 ) 펄프라고 하는데 리그닌과 그 밖의 성분을 함유하고 있어 값이 싸기는 하나 변색되기 쉬워 신문용지 등으로 사용된다. 목차 1 펄프화 2 펄프의 성분 2. 1 목재의 주성분 2. 2 리그닌 2. 3 셀룰로오스 2. 4 헤미셀룰오스 3 펄프를 만드는 순서 3. 1 Debarking ( 외부 껍질 벗기기 ) 3. 2 Chipping of wood ( 목재의 칩 만들기 ) 3. 3 Screening ( 스크리닝 ) 4 펄프화 ( pulping ) 4. 1 기계적 펄핑 ( MechanicalPulping ) 4. 1. 1 쇄목 기계펄프 ( GW ) 4. 1. 2 리파이너 펄프 4. 1. 3 그 외 열 및 화학기계펄프 4. 2 화학적 펄
배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. 원본 주소 " " 분류 : 제지업숨은 분류 : 영어 표기를 포함한 문서문화어 표기를 포함한 문서글로벌세계대백과를 인용한 문서 둘러보기 메뉴 개인 도구 로그인하지 않음토론기여계정 만들기로그인 이름공간 문서토론 변수 보기 읽기편집역사 보기 더 보기 검색 둘러보기 대문사용자 모임요즘 화제최근 문서 보기임의 문서로도움말기부 도구 여기를 가리키는 문서가리키는 글의 최근 올리기특수 문서 목록고유 링크문서 정보위키데이터 항목이 문서 인용하기 다른 프로젝트 공용 인쇄 / 내보내기 책 만들기PDF로 다운로드인쇄용 판 다른 언어 Indonesia 日 本 語 MelayuNederlandsNorsk / 中 文 링크 편집 이 문서는 2019년 2월 27일 ( 수 ) 21 : 39에 마지막으로 편집되었습니다. 모든 문서는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 - 동일조건변경허락 3. 0에 따라 사용할 수 있으며, 추가적인 조건이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하십시오. 미국 및 다른 국가에 등록되어 있는 Wikimed
비로 섞어서 사용한다. 140 - 170oC 사이에 온도에서 진행된다. 2 - 6 시간정도 증해를 한다. 수율은 40 - 55 % 이다. 섭씨 180도 이상이 되면 탄수화물의 탄화가 일어나기 때문에 180도 이상이 되지 않아야 한다. 가성소다를 첨가해서 증해를 하게 되면 팽윤 ( swelling ), 벗김 ( peeling ), 멈춤 ( stopping ), 체인 분열 ( chain cleavage ) 를 일으켜 리그닌의 용출을 야기한다. 설파이트 펄핑 ( sulfite pulping ) [ 편집 ] 설파이트 펄핑 : 슬폰산기 ( sulphurousacid, H2SO3 ) 를 이용하여 증해를 하는 펄핑이다. bisulphiteions ( H2SO3 - ) 이온이 탈리그닌 작용에 관여 ( pH 1 - 2 ) 한다. 유기용매 ( anthraquinone, ethanol, methanol, and peraceticacid ) 를 활용한 펄핑이기도 한다. 표백 [ 편집 ] 표백 ( bleaching ) 이란, 탄소와탄소의개열, 벤젠고리의 퀴논화 및 개열로 분해시켜 잔사고 있는 기그닌을 용출하는과
펄프(영어: pulp, 문화어: 팔프)는 종이 등을 만들기 위해 나무 등의 섬유 식물에서 뽑아낸 재료이다. 종이의 원료로는 여러 가지 목재가 사용되며, 그 중에서 가장 많이 사용되는 침엽수는 약 50%가 셀룰로스이며, 그 밖에 리그닌(lignin) 25%, 펜토산(pentosan) 20%, 기타의 것이 소량 함유되어 있다. 목재로부터 셀룰로스 이외의 성분을 화학처리로 녹여 제거하고 셀룰로스만을 남게 한 것이다. 펄프를 만드는 데는, 먼저 목재를 잘게 부수고,(이것을 chip이라고 한다.) 이것을 아황산수소칼슘의 수용액 중에서 130 ~ 160C의 온도로 약 8시간 동안 쪄서 리그닌·펜토산, 그 밖의 것을 제거한다. 그리고 다시 표백 등의 처리를 거친다. 이렇게 해서 만들어진 펄프를 아황산 펄프라고 한다. 이것 외에도 가성소다법·황산소다법 등의 방법이 있다. 황산소다법에 의한 펄프를 크래프트(craft) 펄프라고 하는데, 이것은 질이 견고하여 포장지(크래프트지)로 사용된다. 또 이상과 같은 약품처리를 하지 않고, 물과 함께 치프를 갈아 부수기만 한 것도 있다. 이것을 쇄목(碎木) 펄프라고 하는데 리그닌과 그 밖의 성분을 함유하고 있어 값이 싸기는 하나 변색되기 쉬워 신문용지 등으로 사용된다.